164 MtMOlRES 



§. XIII. 



i°. Ayant mis ioo grains de limaille d'or, avec 50 

 grains de la matiere jaune , dans un creufet brafque, a 

 un feu fort, pendant ' d'heure, nous obtinmes un culot 

 jaune , qu'on pouvoit reduire en morceaux entre les 

 doigts , & dont l'interieur prefentoit des grains d'or 

 fepares , & d'autres qui avoient une couleur grife ; ce 

 qui nous fit connoitre qu'il n'y avoit pas eu une fufion 

 parfaite ; mais cela nous prouvoit en meme-temps , que 

 cette matiere rendoit Tor plus refraftaire , puiique la 

 chaleur qu'il avoit foufferte , etoit beaucoup plus que 

 fuffifante pour le fondre. Ce culot pefoit 1 39 grains , & 

 par confequent il y eut une diminution de 1 1 grains. 

 Ayant coupelle ce culot avec du plomb , l'or refta pur 

 dans la coupelle ; mais cette operation fe fit avec alTez 

 de difficulte. 



2 . Ayant fait un melange de platine, & de la matiere 

 jaune, dans les memes proportions que le precedent, & 

 l'ayant expofe, avec les memes circonftances , a un feu 

 fort , pendant ~ d'heure ; nous obtinmes un bouton 

 friable, dans lequel on diftinguoit les grains de platine, 

 plus blancs qua l'ordinaire , & quelques autres fenfible- 

 ment changes , quant a leur figure. Ce bouton pefoit 

 140 grains, & par confequent il y eut une diminution 

 de 10 grains. II prit , par la calcination , une couleur 

 jaune , avec tres-peu d'augmentation dans fon poids. 

 L'ayant lave enfuite , pour feparer la matiere jaune, d 

 refta 1 1 8 grains de platine , d'une couleur noire , laquelle 

 fe conferva fans alteration fenfible , ni dans le poids , 

 ni dans la couleur , apres l'avoir calcine de nouveau 



